— 256 — 



produzione di questi composti. Nel qual proposito sarà da mettere in chiaro se il 

 silicato, e l'alluminato di calcio si generano per combinazione diretta della calce 

 disciolta colla silice e coli' allumina esistenti nella pozzolana ; o indirettamente per 

 azione dell' acqua di calce sulle medesime sostanze previamente disciolte dagl" idrossidi 

 di potassio e di sodio, o simultaneamente per questi due diversi procedimenti. 



Comunque sia, è certo che in virtù principalmente di questi fenomeni la calce 

 disciolta è assorbita dalla pozzolana che aderisce al fondo della bottiglia, così che. 

 tenendo il recipiente In riposo, accade necessariamente che gli strati di liquido più 

 vicini alla pozzolana medesima sono più poveri di calce dei superiori. D" altra parte 

 è cosa nota che in una soluzione di calce abbastanza lontana dal suo punto di satu- 

 razione possono star sciolti e diffondersi tanto il silicato, quanto 1" alluminato di calcio, 

 i quali poi prendono forma insolubile e probabilmente composizione diversa, allorché 

 passano negli strati superiori in cui la calce è in maggiore abbondanza, e si depon- 

 gono sulle pareti della bottiglia cristallizzando. 



Non altrimenti saprei spiegare il fatto delle due zone trasparenti osservate sulle 

 pareti della bottiglia, fra le quali era compresa quella più estesa e bianca per depo- 

 sito di silicato e di alluminato di calcio. 



Ben poco posso dire delle osservazioni fatte sulla pozzolana che aderiva al fondo 

 del recipiente. Certo è che nel periodo di 13 mesi essa acquistò lieve durezza, che 

 mi parve inferiore a quella dei comuni gessetti usati per scrivere sulla lavagna. Ma, 

 occupatissimo coni' ero in altre urgentissime incombenze, mi sfuggì il momento oppor- 

 tuno per sottoporla alle necessarie osservazioni microscopiche. 



Dopo due mesi di essiccamento all' aria sotto grande campana di vetro, il depo- 

 sito aderente al fondo della bottiglia, cimentato con acido cloridrico, diede fortissima 

 effervescenza. Non credo tuttavia che quantità così rilevante di carbonato di calce si 

 trovasse in esso prima della sua lunga esposizione all' aria, e ciò per due ragioni : 

 1' una che la bottiglia contenente i corpi reagenti fu tenuta sempre ben chiusa, meno 

 i pochi minuti richiesti per il rinnovamento dell' acqua di calce ; 1' altra è 1" assoluta 

 mancanza di carbonato di calce, come feci notare più sopra, nel deposito bianco cri- 

 stallino formatosi sulle pareti del recipiente. 



Allorché sarà ben accertato che il carbonato di calce non preesisteva nel depo- 

 sito di pozzolana, sarà da ricercare se la calce necessaria per produrlo si trova in 

 parte almeno libera nel deposito assorbita per azioni capillari, o se il medesimo carbo- 

 nato si forma per azione dell' anidride carbonica atmosferica sui silicati e alluminati 

 di calce, o per entrambe queste cause. 



La composizione del deposito di pozzolana perfettamente seccato ali" aria è la 

 seguente : 



